^040 ^^00 + 32". Bytownit Ab^^ An.,^ + 42«, Anorthit Abg Anj^,^ + 48« 

 ausmacht. Dieselben Zahlen (ohne Vorzeichen) enthält das Werk We in- 

 schenks^) für Labrador Ab,An^, Bytownit AbnAn^ und Anorthit 

 .4^1, es wird aber zugefügt,^) daß darin die Neigung der Achsenebene d.h. 

 die negative Auslöschung mit den Spaltrissen nach der Basis P (001) 

 angegeben ist, da in den zur positiven Bisektrix c senkrechten Schnitten 

 die Spaltrisse nach der Basis besonders deutlich hervortreten. In den 

 Fedorowschen Tafeln, welche dem Werke Rosenbusch' beigegeben 

 sind,^) lassen sich endlich folgende Werteherauslesen: für Labrador Ab^,^ 

 ^«50 — 31", für Bytownit /l 0,5 ^«75 — 40«. für Anorthit AbaAn^^^ — bÇP, 

 welche von den Zahlendifferenzen abgesehen schon im Vorzeichen nicht 

 mit Fouqué übereinstimmen. Dieselben Werte kann man auch graphisch 

 an der Hand der genannten Tafeln präciser finden. Da der Winkel, unter 

 dem zwei Kurven auf der Kugeloberfläche sich schneiden, bei der Miller- 

 schen Projektion un verzerrt abgebildet wird, und da weiter durch den 

 Zonenkreis a c, welcher zugleich beide optische Achsen A B trifft, die Aus- 

 löschungsrichtung angegeben ist, muß man nur den Winkel messen, 

 welcher durch diesen Zonenkreis und den die Bisektrix c treffenden Parallel- 

 kreis (Projektion der Trace 010) gebildet wird. Wenn man die Normalen 

 konstruiert und ihren Winkelabstand feststellt, dann findet man die Werte: 

 für Labrador Ab^^ An^a — 29", für Bytownit Ab^^ An-,^ — 39-6°, für Anorthit 

 AbgAn^^Q — 55-P. 



Für die zu a senkrechten Schnitte läßt sich in allen diesen Quellen 

 eine ziemliche Übareinstimniung der negativen Auslöschung mit der Trace 

 von M (010) für basische Feldspate feststellen. Die aus den Fedorowschen 

 Tafeln herausgelesenen Werte stehen in der ersten, die Angaben nach 

 Fouqué ev. nach dem nach seinen Angaben konstruierten Diagramm*) 

 in der zweiten, die aus dem Buche Weinschenks^) (und zwar deren Ergän- 

 zungswinkel auf 00") in der dritten Säule. 



Fedor. Taf. 



Fouqué 



Weinschenk 



Labrador Ab^^yAn^^g 

 Labrador- Bytownit Ab.^An^ 

 Bytownit Ab^^An.,^ 

 Bytownit Ab^ An^ 

 Anorthit Abg An,gQ 



+ 24-20 

 + SS-ö" 

 -l-:U-2" 



+ 2.5" 

 + 32" 

 + 33" 

 + 33" 

 + 34» 



250 

 32'' 

 33" 



35' 



KO 



1) W e i n S c h e n k E.: Die eesteinsbildenden Mineralien, 1907. Tab. 16, 



Col. 19. 



■') ibid. S. 214 ff. 



') 1. c. Bd. 1/2. Tafel XIII.— XX. 



*) R o ,s en b u s ch-Wü 1 f i n g. 1. c S. 356. 



ä) 1. c. Taf. 16, Col. 18. 



